Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 17

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
б) вълна (1), животинска козина (2 и 3), памук (5),
купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил (26), полиамид
или найлон (30), полиестер (34) и стъклени влакна(43).
Ако съдържанието на вълна или коприна в сместа
надвишава 25 на сто, се прилага метод 2.
Ако съдържанието на полиамид или найлон в смес-
та надхвърля 25 на сто, се прилага метод 4.
2. Принцип
Хлоровлакното се разтваря от сухата маса на смес-
та, която е известна, посредством азеотропна смес от
въглероден дисулфид и ацетон. Утайката се събира,
измива се, изсушава се и се претегля. Нейната маса,
която при необходимост се коригира, се изразява като
процент от сухата маса на сместа. Процентът на сухото
PVC влакно се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1. Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане.
3.2. Реактиви
3.2.1. Азеотропна смес от въглероден дисулфид и
ацетон (55,5 на сто въглероден дисулфид към 44,5 на
сто ацетон). Тъй като реактивът е токсичен, се препо-
ръчва използването на капак;
3.2.2. Етанол (92 на сто) или метанол.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба с образеца, която трябва да е с
капацитет най-малко 200 ml, се добавя по 100 ml азеот-
ропна смес на грам от образеца. Поставя се запушалка-
та и колбата се разклаща с механичното устройство за
разклащане или много енергично с ръка 20 минути на
стайна температура. Течността се прелива през претег-
ления филтърен съд.
Процедурата се повтаря със 100 ml пресен реактив.
Цялата операция се повтаря, докато по стъклото не ос-
тават следи от полимера, когато капка от разредителя се
изпари. Утайката се прехвърля във филтърния съд, като
се използва повече реактив, прилага се всмукване, за да
се премахне течността, и се изплакват съдът и утайката
с 20 ml алкохол и после три пъти с вода. Измиващата
течност се оставя да се източи под действието на грави-
тацията, преди да се източи чрез всмукване. Съдът и
утайката се изсушават, охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т.I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 10
Ацетат и някои хлоровлакна
(Метод с кристализирана оцетна киселина)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19)
със
б) някои хлоровлакна (27), и по-точно PVC влакна,
независимо дали преди или след хлорирането.
2. Принцип
Ацетатното влакно се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна. Утайката се събира,
измива се, изсушава се и се претегля. Масата є, която
при необходимост се коригира, се изразява като про-
цент от сухата маса на сместа. Процентът на сухия аце-
тат се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1.Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане.
3.2. Реактиви
Оцетна киселина на кристали (над 99 на сто). С този
реактив трябва да се работи внимателно, тъй като има
силно разяждащо действие.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба с образеца, която трябва да бъде
с капацитет най-малко 200 ml, се добавя по 100 ml крис-
тализирана оцетна киселина на грам от образеца. За-
пушва се здраво и се разклаща с механичното устройс-
тво или енергично с ръка за около 20 минути при стайна
температура. Течността се прелива през претегления
филтърен съд. Обработката се повтаря два пъти, като
всеки път се използват пресни 100 ml от реактива. Тряб-
ва да се направят три преливания. Утайката се прехвър-
ля във филтърния съд, източва се с всмукване, за да се
премахне течността, и съдът и утайката се измиват с
50 ml кристализирана оцетна киселина, а след това три
пъти се измиват с вода. След всяко измиване течността
се оставя да се източи под действието на гравитацията,
преди да се приложи всмукването. Филтърният съд и
утайката се изсушават, охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 11
Коприна и вълна или козина
 (Метод със 75 % сярна киселина)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нестите вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) коприна (4)
със
б) вълна (1) или животинска козина (2 и 3).
2. Принцип
Копринената нишка се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, чрез 75 на сто сярна
киселина. Следва да се има предвид, че някои груби коп-
рини (като например тази на индийската копринена буба)
не се разтварят напълно в 75 на сто сярна киселина.
Утайката се събира, измива се, суши се и се претег-
ля. Нейната маса, която при необходимост се коригира,
се изразява като процент от сухата маса на сместа.
Процентът на сухата коприна се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди
Конична колба от най-малко 200 ml със стъклена
запушалка.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Сярна киселина (75 ± 2 на сто)
Приготвя се, като внимателно се добавят 700 ml сярна
киселина (плътност 1,84 при 20 °C) към 350 ml дестили-
рана вода, докато се охлажда;
3.2.2. Сярна киселина, слаб разтвор: добавят се бав-
но 100 ml сярна киселина (плътност 1,84 при 20 °C) към
1900 ml дестилирана вода;
3.2.3. Амоняк, слаб разтвор: разтваря се 200 ml кон-
центриран амоняк (плътност 0,880 при 20 °C) до 1000 ml
с вода.